485 



ans, die aus Säule und einem Bracliydoma bestehen , aber nur 4,5 Härte 

 liaben. Im Rohr erhitzt wird das Mineral unter Sublimation von Arsen in 

 Form eines breiten Spiegels liclil kupfcrrolh. Auf Kohle schmilzt es un- 

 ter starken Arsendämpfen leicht zu einer weissen, grau angelaufenen nicht 

 magnetischen Kugel. Von Salpetersäure wird es unter Abscheidung von 

 weissem Pulver leicht zu hoch apfelgrüner Flüssigkeit gelöst. Die Ana- 

 lyse ergab 68,300 Arsen, 26,650 Nickel, 2,060 Eisen, 2,662 Wismuth, 

 Spuren von Kupfer, Kobalt und Schwefel. Das Schneeberger Mineral hat 

 gar kein Eisen, mehr Arsen und Nickel und war jedenfalls minder rein, 

 die Differenzen, sind danach unerheblich. Die Formel NiAs^ wird auch 

 durch die Zersetzungsprodukte bestätligt , da durch starke Verwitterung eine 

 so hell grüne Kruste sich bildet, in der man mit der Lupe farblose glän- 

 zende Oktaeder und eine grüne matte Substanz untei-scheidet. Erste be- 

 stehen aus arseniger Säure. An eben diesem Stücke umgiebt den Weiss- 

 nickelkies eine breite Hülle von stahlgranem Speisskobalt, der innig mit 

 Quarz geraengt und sehr hart ist, nach aussen in Krystalle qoOqq.O aus- 

 läuft. Er enthält neben Kobalt und Arsen viel Eisen, sehr wenig Nickel, 

 Kupfer und Schwefel und ist offenbar derselbe Körper, den E. Hofmann 

 von der Grube Sauschwart bei Schneeberg analysirte. Beide Mineralien 

 greifen ganz unregelmässig in einander und ist nicht wahrsclieinlich , dass 

 sie sich nach einander bildeten. Es scheint sich vielmehr um eine all- 

 mählige Trennung der Arsenverbindungen der verschiedenen Metalle aus 

 einem sie geraeinsam enthaltenden Niederschlage durch spätere Molecular- 

 thäligkeit zu handeln , welche eine Concentration des Nickels im Innern 

 herbeiführte. Ganz analoge Erscheinungen lassen sich auch bei dem so 

 häufigen Zusammenvorkommen des Kupfernickels mit Speisskobalt und 

 Chloantliit beobachten. — {Ebda 202 — 205.) 



K. Th. Liebe, Beyricliit und Millerit. — Eine Erzstufe aus 

 „Lammrichs Kaul Fdgrb." am Westerwald lieferte ein neues Mineral, 

 welches durch das Doppel Ischwefelnickel in seiner Zusammensetzung bei 

 Abwesenheit von Antimon und Arsen (vgl. u. A. Rammeisberg, Mineral- 

 chemie p. 61 etc.) das Interesse der Mineralogen erregt. Der Beyrichit 

 macht den Eindruck eines ausserordentlich stark entwickelten Haarkieses, 

 krystallisirt in Prismen, welche theilweise eine schraubenförmige Drehung 

 mit ^/i bis .3 Umgängen zeigen. Es sind dies längsgestreifte Vieilinge, 

 deren schilfiger Habitus, zumal an den gedrehten Krystallen noch erhöht 

 wird durch eine fiügelarlige Vorziehung einzelner Seitenkanten. Die Viei- 

 linge sind radial geordnet, meist in Bündel und lockere Gruppen zusam- 

 mengestellt, und sitzen in einem gutentheils schon ausgewitterten Eisen- 

 spath auf quarziger Gangmasse auf. Meist haben die prismatischen Viei- 

 linge eine einzige Endfläche , mit Winkel von 81" gegen die verticale Axe. 

 Eine zweite, ziemlich selten hinzutretende Endfläche bildet mit der ersten 

 eine domatische Combination mit dem Winkel von 144**, was dem Winkel 

 der Polkanten des Millerit-Rhomboeders entsprechen würde. Leider lässt 

 sich die Anwesenheit der dritten Rhomboedordäche an diesem Exemplar 

 durch Beobachtung nicht sicher feststellen. Die Winkel, unter welchen 

 sich die Seitenflächen der aus mehreren Individuen zusammengesetzten 



34* 



